184 JOH. FRIEDR. LUDW. HAUSMANN, 
Stelle getreten war, wobei die Farbe das Mittel zwischen dunkel Stahlgrau 
und Eisenschwarz hielt, und nur der Glanz der sehr kleinen Graphitschüppchen 
einen Schimmer verbreitete. Zugleich war das eigenthümliche Gewicht noch 
weit geringer, indem es nur 7,2187 betrug. Diese Versuche bestätigen voll- 
kommen die bereits von Pearson i), Stengel?) und Karsten 3) mitge- 
theilten Angaben: dass das specifische Gewicht des grauen Roheisens in der 
Regel geringer ist als das des weissen, dessen eigenthümliches Gewicht sich 
dem des Stahls mehr und weniger nähert; und dass, indem weisses Roheisen 
durch langsames Erkalten in graues umgewandelt wird, mit dieser Umänderung 
eine Verminderung seiner Dichtigkeit verknüpft ist. 
Um zu sehen, wie sich das weisse Roheisen verhält, wenn das Erkalten 
bei ihm beschleunigt wird, wurde zu Josephshütte auf ähnliche Weise verfah- 
ren wie bei dem oben beschriebenen, mit grauem Roheisen auf der Steinren- 
ner Hütte angestellten Versuche, indem es im erstarreten, aber noch glühen- 
den Zustande mit kaltem Wasser abgelöscht wurde. Textur und Farbe zeig- 
ten sich nicht merklich verändert. Auch die durch feine Graphitschüppchen 
bewirkte schwarze Sprenkelung war nicht verschwunden. Die Dichtigkeit 
` war aber etwas vermindert, indem das specifische Gewicht im Mittel mehrerer 
Bestimmungen, 7,5894 gefunden wurde. Mit dem eigenthümlichen Gewichte 
des auf dem Heerde auf gewöhnliche Weise erkalteten Roheisens verglichen, 
beträgt die Differenz 0,0108, mithin weniger als die mit grauem Roheisen an- 
gestellten Versuche ergeben haben. Wurde aus dem Hohofen geschöpftes 
Roheisen in kaltes Wasser gegossen und dadurch granulirt, so zeigte sich das 
strahlige Gefüge sehr vermindert, und keine Spur von Graphitschüppchen. 
Die Graphitbildung erfordert also einen langsamen Übergang aus dem flüssigen 
in den starren Zustand *), und kann durch plötzliche Aufhebung des ersteren 
verhindert werden. Das specifische Gewicht des granulirten weissen Rohei- 
sens betrug 7,4086. Die Dichtigkeit war mithin gegen die des auf dem 
Heerde in Berührung mit der Luft erstarreten weissen Roheisens bedeutend 
a. 0. 
arsten's Archiv für Bergbau und Hüttenwesen IX. 243. 
) A 
)K 
A. a. O. I. 188—191. 593. 595. 
DD — 
Vergl. meine Reise durch Skandinavien. IV. S. 162. 
— 0 
) 
) 
